( 56o ) 



» Le cristal calciné était devenu inactit; l'illumination par l'étincelle l'a 

 rendu de nouveau phosphorescent par la chaleur. Si l'on élève alors la tem- 

 pérature, il devient beaucoup plus bleu que quand on chauffe un cristal 

 naturel, et émet, avec une vive intensité, la lueur verte 53 1-478, ainsi que 

 546-542. La lueur continue présente deux maxima, l'un de 53o-5io, 

 l'autre de 488 à 480. — Lorsque la température s'élève, le cristal devient 

 blanc jaunâtre et le spectre présente les bandes 546. 573, 592-600 ainsi 

 que 492-478. Au lieu de chauffer le cristal immédiatement après l'action 

 de l'étincelle, on peut attendre plusieurs jours, l'effet est le même. La 

 faculté d'être phosphorescent par la chaleur a été restituée d'une manière 

 permanente. 



» Les divers échantillons de spath fluor étudiés n'ont pas tous pu être 

 observés au phosphnroscope. On a donné leur spectre d'émission de phos- 

 phorescence par la chaleur. Les résultats sont analogues à ceux qui 

 viennent d'être décrits; des bandes très intenses avec certaines sub- 

 stances sont invisibles avec d'autres. Telle est la bande 526. On jugera 

 de ces variations en jetant un coup d'ceil sur le Tableau qui précède. 



» Sans décrire ici avec détail les apparences des divers spectres ob- 

 servés, j'indiquerai seulement, pour quelques échantillons intéressants, 

 l'ordre d'apparition des bandes, lorsqu'on échauffe progressivement les 

 cristaux. 



» Avec un échantillon de fluorine verte provenant de Titlis, près En- 

 gelberg (Saint-Gotbard), les bandes 526 et 497-478 se montrent les pre- 

 mières, puis la bande 643 devient très forte, ainsi que 607, 574, 546. Ce 

 spectre disparaît rapidement et il reste deux bandes, 592 et 562, sans 

 doute masquées par les autres au moment du plus vif éclat, et qui per- 

 sistent encore pendant longtemps. La même substance, sous l'illumination 

 de l'étincelle, donne le même spectre qu'au phosphoroscope, les bandes 

 542 et 557, ainsi que des traces de 592-074 et 497-478. 



» La succession des bandes différentes, lorsque la température s'élève 

 régulièrement, s'observe encore plus nettement avec un échantillon de 

 spath fluor violet, de provenance inconnue. Quand on le chauffe on voit 

 d'abord les bandes 5q2 et 497-478, puis ces bandes disparaissent et font 

 place à un nouveau spectre, 6o5, 572 et 562. Comme fait caractéristique, 

 on doit citer l'absence des bandes entre les longueurs d'onde 557 et ^ 2 6, 

 que présentent tous les autres échantillons. 



« Une chlorophane légèrement violette donne des résultats de même 

 nature : on observe d'abord, en l'échauffant, deux bandes diffuses 590-568 

 et 490 481, puis une lueur verte très intense se manifeste donnant un 



